auch diese aus feinen Markstrahlen zusammengesetzt sind. 
Man bemerkt überdies helle Fleckchen und sehr feine 
Poren, die durch zarte Querstreifen mit einander ver¬ 
bunden sind. 
Die Gefässe ; einzeln stehend oder in radialen Reihen, 
nehmen gegen das Herbstholz zu sowohl an Zahl wie an 
Grösse ab. Sie sind durch ein Spiralband ausgezeichnet, 
welches namentlich in den engeren Gefässen und in den 
Tracheiden deutlich erkennbar ist. Die Holzfasern sind 
stark verdickt und von klein behöften Spalten durchbohrt. 
Die zarten Querstreifen, welche man mit Hilfe der Loupe 
sieht, sind der Ausdruck für Gruppen dünnwandiger Fasern 
und Parenchymzellen. 
Dichte. Spezifisches Grüng-ewicht 0*92 bis 1*25 (1*085), 
lufttrocken 0*62 bis 0*902 (0*722) (Karmarsch); Mittelzahlen 
nach Nördlinger : Grüngewicht 1*085, lufttrocken 0*72. 
Saftgehalt. Bei frisch gefälltem Holze 22 bis 41% 
des Gewichtes (Nördlinger). 
Schwinden. Nach Karmarsch: Längenholz 0*21 bis 
i *5%, Querholz in der Richtung der Spieg'el 4*3 bis 6*82° u , 
in der Richtung der Jahresringe 6*2 bis ii*i%, Querholz im 
Mittel 7*i%. Nach Nördlinger in der Richtung der Spieg'el 
4 bis 7°/ 0 , in der Richtung der Jahresringe 7 bis n°/ 0 . 
Quellen. Bei Wasser - Aufnahme bis zur völligen 
Sättigung: Längenausdehnung 0*40/ 0 , Ausdehnung in der 
Richtung der Spiegel 6*66%, in jener der Jahresringe 10*947 
(Laves). 
Nach Weisbachfs Versuchen: Zunahme in Folge der 
Durchnässung am Volumen 12*9%, am Gewicht 60%. 
Elasticität und Festigkeit. 
a) Zug parallel zur Faser: Elasticitätsgrenze 
2*08 Kgr., Elasticitätsmodul 980 Kgr., Bruchgrenze 6*17 Kgr. 
(Mikolaschek). Elasticitätsmodul 1085*7 Kgr., Elasticitätsgrenze 
1*282 Kg~r., Bruchg'renze 2*99 Kgr. (Chevandier-Wertheim). 
Absolute Festigkeit nach Karmarsch 2*74 bis 13*94 Kgr. 
